A.2. ENSAIO DE IMPACTO — CILINDROS E INVÓLUCROS DE AÇO O ensaio de impacto é realizado em três amostras de material retiradas da parte cilíndrica do cilindro acabado, em conformidade com a norma ISO 148. As amostras são retiradas da parede, com um entalhe perpendicular a esta, na direção indicada pelo quadro 6.2 do anexo 3-A. Para cilindros com invólucros de aço inoxidável soldado, devem também ser realizados ensaios de impacto com material retirado de soldaduras em conformidade com o método descrito no ponto 8.6 da norma EN 13322-2. O entalhe deve ser perpendicular à face da parede do cilindro. Nos ensaios longitudinais, as amostras são processadas à máquina sobre as seis faces, se a espessura da parede não permitir uma espessura final de 10 mm para a amostra, esta será o mais próxima possível da espessura nominal da parede do cilindro. As amostras retiradas em direção transversal devem ser processadas à máquina sobre quatro faces apenas (excetuam-se as faces interior e exterior da parede). A.3. ENSAIO DE RESISTÊNCIA DO AÇO À FISSURAÇÃO SOB O EFEITO DE SULFURETO Exceto nos casos em seguida indicados, os ensaios devem ser realizados em conformidade com o Método A — NACE Standard Tensile Test, descrito na norma TM0177-96 da NACE. O ensaio é realizado com um mínimo de três amostras com um diâmetro de calibre de 3,81 mm (0,150 polegadas) arrancadas à máquina da parede de um cilindro ou invólucro prontos. As amostras devem ser submetidas a uma tração constante igual a 60 % da tensão de cedência inferior especificada do aço, imersas numa solução de água destilada, tamponada com 0,5 % (fração mássica) de acetato de sódio tri-hidratado e regulada para um pH inicial de 4,0 utilizando ácido acético. Essa solução deve estar continuamente saturada, à temperatura e à pressão ambientes, com sulfureto de hidrogénio (em azoto) a uma pressão de 0,414 kPa (0,06 psia). As amostras ensaiadas não devem romper durante ensaios com uma duração de 144 horas. A.4. ENSAIO DE RESISTÊNCIA DO ALUMÍNIO À CORROSÃO Os ensaios de resistência das ligas de alumínio à corrosão devem ser efetuados em conformidade com o disposto no anexo A da norma ISO/DIS 7866 e cumprir os requisitos nele definidos. A.5. ENSAIO DE RESISTÊNCIA DO ALUMÍNIO À FISSURAÇÃO SOB O EFEITO DE CARGA SUSTENTADA